194 
R. Nacken, 
und geringes spontanes Kristallisationsvermögen sind weiterhin von 
Vorteil. 
Nach G. Wyrouboff 1 und L. Milch 1 2 kristallisiert Salol 
rhombisch bipyramidal in den Formen der Fig. 2 mit a {00l} ? 
b {010}, o {111}, p {212}, m{llO}. Als Achsenverhältnis ergab 
sich a : b : c = 0,9684 : 1 : 0,6971. 
Die Zahlenwerte einiger Winkel, die für die Orientierung unter 
dem Mikroskop in Betracht kommen, sind folgende: die inneren 
Flächenwinkel p/p mit 148° 32', o/o mit 121° 18', die Winkel 
zwischen den Kanten von p in der Achsenebene ac mit 108° 30* 
bei c, bezw. 71° 30' über a. Die Flächen m bilden einen rhom- 
bischen Querschnitt mit den Winkeln 88° 10' an der b-Achse, mit 
91° 50' an der a-Aclise. 
a) Bestimmung der Schmelztemperatur. 
Die Herstellung des reinen Materials mußte mit großer Sorg- 
falt ausgeführt werden, da der Einfluß von Verunreinigungen, be- 
sonders in der Nähe vom Schmelzpunkt, erheblich ist. Zunächst 
wurde aus Alkohol eine größere Menge umkristallisiert und im 
Exsikkator längere Zeit getrocknet. Das Produkt wurde geschmolzen 
und einige Stunden bei 70 — 80° erhalten, damit leichter flüchtige 
Bestandteile verdunsten konnten. Schließlich wurde die Schmelze 
durch fraktionierte Kristallisation in dem von mir 3 früher be- 
schriebenen Apparat gereinigt, indem mehrere einzelne große Kri- 
stalle langsam gezüchtet wurden, die wieder aufgeschmolzen zur 
1 G. Wyrouboff, Bull. soc. min. France. 12 . 444. 1889. 
2 L. Milch bei R. Anschütz, a. a. 0. 
3 R. Nacjken, N. Jahrb. f. Min. etc. 1915. II. 146. 
